134 Gewinnung der Metalle aus Platinrückständen. 



Das saure schwefelsaure Kali nahm aus dem Nieder- 

 schlage Silber, Kupfer, Eisen und Zink auf. {JDingl. 

 Journ. Bd. 168. Heft 5. S. 884.) BJcb, 



Palladium. 



Nach H. Müller soll man in England den daselbst 

 sehr verbreiteten versilberten Metallwaaren einen Ueber- 

 zug von Palladium geben, um die Einwirkung des Schwe- 

 felwasserstoflfs etc. zu verhindern. Der Schönheit der 

 versilberten Gegenstände geschieht, da das Palladium dem 

 Silber an Farbe und Glanz ähnlich ist, kein Eintrag; 

 wegen des hohen Preises des Palladiums dürfte jedoch 

 der üeberzug wohl nur sehr dünn sein. (ZtscJir. des österr. 

 Apoth.'Ver. 3. 64.) 



Gemnuuiig der Metalle aus den Platiiirückständen. 



A. Guyard's Methode zur Gewinnung der Metalle 

 aus den Platinrückständen besteht in Folgendem: 



Lösungen der Rückstände. Die Mutterlaugen, 

 welche nach der Fällung des Platins durch das Ammo- 

 niaksalz bleiben, enthalten immer hauptsächlich Eisen, 

 dann Blei, Kupfer, Palladium, Iridium, Rhodium und be- 

 sonders Platin; man säuert sie mit Salzsäure an und be- 

 handelt sie weiter wie die Lösung der festen Rückstände. 

 Die festen Rückstände jeder Art werden ohne Weiteres 

 mit dem dreifachen Gewichte eines Gemenges gleicher 

 Theile Soda und Natronsalpeter in einem eisernen dick- 

 wandigen Gefässe bei lebhafter Rothgluth etwa 1 Stunde 

 lang geschmolzen und die schmelzende Masse während 

 der letzten 20 Minuten mit einem eisernen Löffel bestän- 

 dig umgerührt. Die geschmolzene Masse enthält alle 

 oben angeführten Metalle und eine grosse Menge aus den 

 Gefässwänden aufgenommenes Eisen. Man giesst sie in 

 Barren, zerkleinert diese nach dem Abkühlen und kocht 

 die Stücke mit so viel Wasser, dass man eine starke 

 Sodalösung erhält, die alle gelatinösen Säuren aufnimmt. 

 Sie enthält übrigens noch Osmium als Osmiat, das man 

 mit Schwefelwasserstoff ausfällt; die ungelösten Oxyde 

 wäscht man aus und löst sie dann in Königswasser. 

 Diese Lösung enthält die oben benannten Metalle; die- 

 selben werden von der unlöslichen Osmiumverbindung 

 getrennt, eingedampft und der Rückstand in Wasser und 

 Salzsäure gelöst. 



